Platinum black
प्लैटिनम ब्लैक (पी. टी. ब्लैक) अच्छे उत्प्रेरक गुणों के साथ प्लैटिनम का एक महीन चूर्ण है। प्लैटिनम ब्लैक का नाम इसके काले रंग के कारण पड़ा है। इसका उपयोग कई तरीकों से किया जाता है; एक पतली फिल्म इलेक्ट्रोड, एक ईंधन कोशिका झिल्ली उत्प्रेरक के रूप में, या "स्व-प्रकाश" गैस लैंप, ओवन और स्टोव बर्नर के लिए ज्वलनशील गैसों के उत्प्रेरक प्रज्वलन के रूप में। उपयोग पतली फिल्म इलेक्ट्रोड प्लैटिनम ब्लैक का व्यापक रूप से ठोस प्लैटिनम धातु को कवर करने वाली एक पतली फिल्म के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे विद्युत रसायन में अनुप्रयोगों के लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बनते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्लैटिनम ब्लैक की ऐसी परत से ढकने की प्रक्रिया को "प्लैटिनम का प्लैटीनीकरण" कहा जाता है। प्लैटिनीकृत प्लैटिनम का वास्तविक सतह क्षेत्र इलेक्ट्रोड के ज्यामितीय सतह क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है और इसलिए, चमकदार प्लैटिनम की तुलना में बेहतर क्रिया प्रदर्शित करता है। ईंधन कोशिका झिल्ली उत्प्रेरक प्लेटिनम ब्लैक पाउडर का उपयोग प्रोटॉन-विनिमय झिल्ली ईंधन कोशिकाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आम व्यवहार में, प्लैटिनम ब्लैक को या तो एक अल्ट्रासोनिक नोजल का उपयोग करके छिड़का जाता है या झिल्ली या गैस प्रसार परत पर गर्म दबाया जाता है। इथेनॉल-जल समाधान में प्लैटिनम ब्लैक और कार्बन पाउडर का निलंबन लेप की एकरूपता, विद्युत चालकता, और झिल्ली में आवेदन के मामले में, आवेदन के दौरान झिल्ली के निर्जलीकरण को रोकने के लिए इष्टतम रूप से कार्य करता है। ज्वलनशील गैसों का उत्प्रेरक प्रज्वलन ऐतिहासिक रूप से कई "स्व-प्रकाश" गैस लैंप, ओवन और स्टोव बर्नरों ने प्लैटिनम ब्लैक का उपयोग गैस की एक छोटी मात्रा के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए किया, बिना किसी माचिस या चिंगारी के उपकरण को रोशन किया। यह विशेष रूप से उत्पादक गैस, शहरी गैस और लकड़ी की गैस के लिए अच्छी तरह से काम करता है जिसमें हाइड्रोजन गैस (एच2) का एक बड़ा अंश होता है जो विशेष रूप से प्लैटिनम ब्लैक द्वारा अच्छी तरह से उत्प्रेरित होता है। प्लैटिनम ब्लैक पाउडर प्लैटिनम ब्लैक पाउडर का निर्माण अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट से पिघले हुए सोडियम नाइट्रेट में 500 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करके किया जा सकता है, इसके बाद पिघलने को पानी में डाला जा सकता है, उबलाया जा सकता है, धोया जा सकता है और ब्राउन पाउडर (माना जाता है कि प्लैटिनम डाइऑक्साइड) को गैसीय हाइड्रोजन से प्लैटिनम ब्लैक में कम किया जा सकता है। प्लैटिनम धातु के प्लैटिनमकरण की प्रक्रिया प्लैटिनमकरण से पहले, प्लैटिनम की सतह को एक्वा रेजिया (50 प्रतिशत घोल, यानी 12 मोल/किलोग्राम एच. सी. एल. की 3 मात्रा, 16 मोल/किलोग्राम एच. एन. ओ. 3 की 1 मात्रा, 4 मात्रा पानी) में विसर्जित करके साफ किया जाता है। प्लैटिनाइजेशन अक्सर क्लोरोप्लाटिनिक एसिड के 0.072 मोल/किग्रा और सीसा एसीटेट के 0.00013 मोल/किग्रा के पानी के घोल से 10 मिनट तक 30 mA/cm2 के वर्तमान घनत्व पर किया जाता है। प्रक्रिया एनोड पर क्लोरीन विकसित करती है; कैथोड के साथ क्लोरीन की अंतःक्रिया को एक उपयुक्त पृथक्करण (जैसे, एक ग्लास फ्रिट) का उपयोग करके रोका जाता है। एक अन्य लेखक 15 मिनट के लिए हर 30 सेकंड में ध्रुवीयता को उलटते हुए 5 mA/cm2 के वर्तमान घनत्व के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सलाह देते हैं। प्लैटिनाइजेशन के बाद, इलेक्ट्रोड को धोया जाना चाहिए और आसुत जल में संग्रहीत किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर अपने उत्प्रेरक गुणों को खो देता है। प्लैटिनम पर प्लैटिनम ब्लैक के इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया का आविष्कार लुमेर और कुर्लबाम ने किया था जब वे बोलोमीटर के लिए लैंगली के लैंप ब्लैक से ढके प्लैटिनम फॉइल को पुनः पेश करने में असमर्थ थे। जब प्लैटिनम ब्लैक कैथोड का पालन नहीं करता था, तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रोलाइट में क्लोरोप्लाटिनिक एसिड में लगभग 1 प्रतिशत कॉपर सल्फेट जोड़ने से परिणामों में सुधार हुआ। बाद में, उन्होंने पाया कि सीसा एसीटेट का बहुत कम अनुपात कॉपर सल्फेट की तुलना में बेहतर काम करता है। प्लैटिनम धातु स्पंज प्लैटिनम का एक झरझरा, धूसर-काला रूप है जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस जैसी बड़ी मात्रा में गैस को अवशोषित कर सकता है, जिससे इसे अमोनियम के ऑक्सीकरण जैसी कई गैस प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग दहनशील गैसों के प्रज्वलन के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रासायनिक उद्योग और सटीक मिश्र धातुओं के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सतह सक्रिय एजेंट के रूप में भी किया जा सकता है। यह एक्वा रेजिया में घुलनशील है और धातु कणों के द्रव्यमान से बना है। यह निम्नलिखित विशेषताओं के साथ प्लैटिनम कणों के द्रव्यमान से बना हैः प्लैटिनम (पी. टी.) सामग्रीः ± 99.9% आयरन (एफ. ई.) सामग्रीः ≤ 0.005% विशिष्ट सतह क्षेत्रः 40′ 60 वर्ग मीटर/ग्राम कण आकारः <10 एन. एम. खतरनाक कोडः एफ खतरनाक स्तरः आर11 सुरक्षा स्तरः एस16 यू. एन. संख्याः 3089 यह एस्बेस्टस को क्लोरोप्लैटिनिक एसिड या अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट में डुबो कर तैयार किया जाता है। फिर पदार्थ को प्लैटिनम स्पंज बनाने के लिए जलाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, इसे अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट को दृढ़ता से गर्म करके बनाया जा सकता है। इसके उत्प्रेरक गुण विनिर्माण की विशिष्टताओं के आधार पर भिन्न होते हैं। प्लैटिनीकृत प्लैटिनम बनाम चमकदार प्लैटिनम की क्षमता हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, चमकदार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को शून्य शुद्ध धारा (कमरे के तापमान पर + 340 एम. वी.) पर प्लैटिनम ब्लैक की तुलना में सकारात्मक क्षमता ग्रहण करने के लिए देखा जाता है। तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के साथ, क्षमता में अंतर शून्य हो गया। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, हालांकि कई स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्षमता से अधिक एडम्स उत्प्रेरक (प्लैटिनम डाइऑक्साइड) रानी निकल (उत्प्रेरक) संदर्भ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक भी देखें।